EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE 469 



l'avons dit en détail, en plusieurs parties limitées par des points 

 anguleux ou par l'apparition ou la disparition des phénomènes 

 de viscosité magnétique, très marqués pour cette substance 

 comme pour le fer. Pour des raisons qui ont été données, une 

 partie relativement restreinte, de 15° à 453°, de l'intervalle se 

 prête seule à une étude précise. Dans cette région apparaissent 

 de nouveau des droites coudées représentant la susceptibilité . 

 en fonction de la température. Mais, tandis que pour le ferro- 

 nickel ces lignes brisées étaient concaves vers l'axe des champs, 

 pour le ferrocobalt elles tournent leur convexité vers cet axe. 

 Une particularité plus curieuse consiste en ce que, pour cette 

 substance, il n'y a pas de relation définie entre les coefficients a 

 et h. Des séries entières de droites, correspondant à diverses 

 températures sont parallèles entre elles : à une même valeur 

 de h correspondent de nombreuses valeurs différentes de a. 



Il a été déterminé un assez grand nombre de valeurs de h. 

 Elles sont obtenues non seulement par le jeu de l'élévation de 

 température dans une même série, par l'apparition des droites 

 coudées dont chacune donne deux valeurs de &, mais encore par 

 le fait qu'après traitement thermique et retour à la tempéra- 

 ture de départ on ne retrouve pas en général la droite observée 

 d'abord mais une droite plus inclinée. C'est une altération pro- 

 gressive des propriétés par les traitements thermiques successifs 

 comme celle qui a été signalée pour le ferronickel. Elle en 

 difîere cependant sous un rapport important : tandis que les 

 propriétés du ferronickel deviennent de plus en plus confuses, 

 pour le ferrocobalt la substance modifiée ne cesse d'obéir à 

 la loi suivante : Toutes les valeurs de h sont, avec une assez 

 grande approximation, des multiples entiers d'une même quantité. 

 Cette propriété est entièrement inexpliquée. 



Dans une troisième partie, nous avons procédé à la révision 

 des mesures de Radovanovic sur le nickel. L'exposant 4 de la 

 relation potentielle a été retrouvé. Mais au lieu des valeurs in- 

 finies de a et 6 au Point de Curie nous avons trouvé un maxi- 

 mum très accentué après lequel a et h tombent rapidement à 

 zéro. Les courbes de variation de a et de & en fonction de la 

 température sont différentes pour les températures croissantes 

 et décroissantes. Il y a irréversibilité thermique. 



